361 



Wöhler, über die Reduction des Aluminiums aus 

 Kryolith. - — Ein grosser Blocli Kryolith gab W. Veranlassung ei- 

 nige Versuche hierüber anstellen zu lassen. Von practischem Vor- 

 theil schien es zu sein , hierzu gewöhnliche Thonliegel statt der ei- 

 sernen anwenden zu können. Häufig nahm aber das Aluminium Si- 

 licium auf und wurde dadurch spröde. Indessen misslangen auch 

 häufig die Versuche. Bei zu starker Hitze wurden die Tiegel von 

 der schmelzenden Masse durchbohrt und wurde weniger stark er- 

 hitzt, so fand keine oder nur unvollständige Reduction statt oder das 

 Metall wurde, zerstreut in der Slasse, nur in sehr kleinen Kügelchen 

 erhalten. Diese Uebelslände wurden vermieden, wenn man den Kryo- 

 lith , fein gerieben und wohlgetrocknel, mit dem gleichen Gewicht 

 eines Gemenges zu 7 Tb. Chlornatrium und 9 Tb, Chlorkalium , am 

 besten vorher zusammen geschmolzen und feingerieben, vermischt und 

 diese Masse in abwechselnden Schichten mit Scheiben von Natrium 

 in den Tiegel füllt. Auf 50 Grm. des Gemenges nim.mt man 8 — 10 

 Grra. Natrium. Der Tiegel muss vorher stark ausgetrocknet werden. 

 Im Moment der Reduction hört man gewöhnlich ein Geräusch und 

 es entweicht Natrium, welches mit Flamme verbrennt. Nachdem die- 

 ses aufgehört hat, gibt man ungefähr noch eine Viertelstunde lang 

 starkes Feuer, um die Masse in gehörigen Fluss zu bringen und 

 lässt dann den Tiegel erkalten. Beim Zerschlagen findet man das 

 Aluminium in der Regel zu einem einzigen blanken Regulus, gewöhn- 

 lich mit gestrickt krystallinischer Oberfläche zusammengeschmolzen. 

 Bisweilen finden sich auch noch einzelne kleine Körner, die gleich- 

 falls leicht zerschlagen werden können. Von 25 Grm. Kryolith wur- 

 den stets über 1 Grm. schwere Regulus erhalten. Bei Versuchen 

 mit 50 Grm. wiegen die Reguli 2, 3 bis 2, 4 Grm. Dies ist also 

 immer nur Y3 vom Aluminiumgehalt des Kryolith. — Da bei diesen 

 Versuchen stets ziemlich viel Natrium verbrannte j, so konnte man 

 wohl die Menge desselben vermindern. — Mit Kochsalz allein ge- 

 lingt die Reduction nicht so gut. Es wäre ein grosser Vortheil, wenn 

 man direct aus dem Kryolith Fluoraluminium darstellen und so den 

 Aluminiumgehalt von 13 auf 32 pCt. erhöhen könnte. Keiner der 

 Versuche führte hier zum Ziele. — Aus einer Auflösung von Kryo- 

 lith und Natronlauge wird durch den Strom eines einfachen electri- 

 schen Paares kein Aluminium reducirt. (Ann. d. Chem. u. Pharm, 

 Bd. XCIX. S. 255.; W. B. 



Janoyer, Ein fluss der Beschickung auf die Festig- 

 keit des Bo heis en s. — Der ilobofenbelrieb, welcher keine Schwie- 

 rigkeiten in Beziehung auf Drodiiclion darbietet, wird ein ziemlich 

 unsicherer I'rozess, wenn es sich um die Erzeugung eines Eisens von 

 bestimmter Qualität handelt. Hauptsächlich muss der Uütlenmann 

 seine Aufmerksamkeit auf die Substanzen richten , welche die Be- 

 schickung enthält. So ist es z. B. unmöglich mit Erzen oder Brenn- 

 materialien, welche zu viel Schwefel enthalten, graues Roheisen zu 



